zur Darstellung des Silbers aus seinen Erzen. 73 
der Treibarbeit bekannten, schon seit Jahrtausenden in Ausführung gekom- 
menen Oxydationsprozefs. Nur ökonomische Rücksichten sind es welche 
die Anwendung dieses Oxydationsprozesses bei einem sehr geringen Silber- 
gehalt des Bleies unausführbar machen. Sehr gelegen kam daher die von 
Hrn. Pattinson vor einigen Jahren gemachte Entdeckung, dafs sich in dem 
Augenblick des Erstarrens des silberhaltigen Bleies Massen zusammenballen, 
welche aus fast reinem Blei bestehen, während sich das Silber in dem noch 
flüssigen Blei concentrirt. Die Ballen werden mittelst eines Schaumlöffels 
aus dem Gefäfs genommen und das Blei in welchem sich der Silbergehalt 
der ganzen Masse concentrirt hat, wird aufgesammelt, um zu einer zweiten, 
es u. s. f. Umschmelzung und abermaligen Anreicherung des Silber- 
gehalts verwendet zu werden, bis der letztere in dem Grade in dem Blei 
concentrirt ist, dafs die Silberscheidung mittelst der Treibarbeit mit Vor- 
theil erfolgen kann. Eine gänzliche Trennung des Bleies von silberhaltigem 
Blei findet bei dem Pattinsonschen Verfahren nicht statt, sondern das zuerst 
erstarrte Blei hält immer noch Silber zurück, ob in chemischer Vereinigung, 
oder nur als mechanische Beimengung von einem Theil des Silberbleigemi- 
sches, ist schwer zu entscheiden. Eine genügende Erklärung der auffallen- 
den Erscheinung, dafs in einem geschmolzenen Metallgemisch das leicht- 
flüssigere Metall zuerst erstarrt und sich von der noch flüssigen Masse des 
strengflüssigeren Metallgemisches trennt, ist noch nicht gefunden. Dieser 
auffallende Erfolg wird ohne Zweifel auch zur Deutung mancher geognosti- 
schen Probleme dienen können. 
Mit dem Blei verbindet sich das Zink zwar in der Schmelzhitze, aber die 
schwache Verbindung wird bei ruhigem Verweilen in der Schmelzhitze wieder 
aufgehoben und das Zink, als das specifisch leichtere Metall, begiebt sich auf 
die Oberfläche des Metallbades. Eine absolute Reinheit des Bleies habe ich 
bei Schmelzversuchen in Tiegeln nicht bewirken können, sondern das Blei 
hält im günstigen Fall noch fast + Procent Zink zurück und das erstarrte 
Zink zeigt einen von oben nach unten zunehmenden Bleigehalt, der in der 
obersten, also in der reinsten Schicht etwa 2 Procent beträgt. Wird, statt 
des reinen, silberhaltiges Blei angewendet, so zeigt sich der merkwürdige 
Erfolg, dafs das Zink den ganzen Silbergehalt des Bleies aufnimmt, welches 
nach der von Pattinson gemachten Erfahrung nicht zu erwarten war. Die 
8 
Trennung des Silbers vom Blei ist so vollständig, dafs das entsilberte Blei 
K2 
